und verwandte Erscheinungen in Krystallen. 



123 



Stellung der Schlagfigur auf der Spaltfläche ziemlich dicke 

 Stücke wird nehmen müssen. Bei dünneren Stücken und lang- 

 samem Druck werden die entstehenden Lamellen das Stück 

 seiner ganzen Dicke nach durchsetzen, wie das die REuscH'sche 

 Methode *, die Umstellung in Zwillingslage an dünneren Plätt- 

 chen zu bewirken, ja auch zeigt. 



Die Unterschiede der Eitzbarke it auf {0112} 2 und auf 

 (1011} 3 scheinen wesentlich durch die einfachen Schiebungen 

 nach den Gleitflächen bedingt zu sein. 



Natronsalpeter. 



Hier sind ähnliche Knickungen wie am Kalkspath 

 möglich, sie fallen aber, vielleicht nur wegen der geringeren 

 Homogenität des Materials, undeutlicher aus. — Die Schlag- 

 figur auf den Spaltflächen ähnelt 

 der des Kalkspaths. Man er- 

 hält sie durch vorsichtiges Ein- 

 drücken einer Nadel. Das ent- 

 stehende Dreieck hat dieselbe 

 Orientirung zur Polecke, in- 

 dessen sind die feinen Lamellen 

 nicht nur cylindrisch nach der 

 Polecke hin gebogen, sondern 

 auch symmetrisch zum Sprung 

 nach {1120}, wie Fig. 31 zeigt, 

 geknickt. Die Sprünge längs den 

 Spaltflächen setzen sich fast stets auch nach den Randecken 

 zu etwas fort und von ihnen aus verlaufen stets einige sehr 

 feine Streifen parallel dem Umriss der Spaltfläche, welche Zwil- 

 lingslamellen nach jenen Gleitflächen entsprechen, welche die 

 Polkanten der geschlagenen Fläche selbst abstumpfen. 



14. Bleiglanz. 



Angaben über geschmeidigen, also plastischen Blei- 

 glanz finden sich öfter 4 : soweit ich habe beobachten können, 



1 Monatsber. Berl. Akad. 11. April 1872. 



2 Vergl. den in dies. Jahrb. 1883. I. 48 angeführten Versuch von 

 Huyghens. 



3 Tschermak, Lehrb. d. Min. 1897. p. 142, Fig. 273. 



4 Z. B. bei Bauer, dies. Jahrb. 1882. I. 138 ff.; bei Wh. Cross 

 (Proc. Colorado Scientific Soc. 1887. 173 ff.); nach Cesaro (dies. Jahrb. 



